108 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



artículo 8", para las cales hidráulicas, y al cabo de los mismos tiem- 

 pos de confección y de inmersión prescritos en el artículo anterior 

 deberá resistir, á la presión, por lo menos cinco veces más que lo 

 que se exije á la tracción. 



C. — Cementos romanos ó de fragüe rápido 



Art. 18. Los cementos romanos serán sometidos á las mismas 

 pruebas que las cales hidráulicas, con las excepciones siguientes: 

 1° El amasado para las pruebas se hará solo durante un minuto; 

 2° El fraguado debe hacerse de 3 á 30 minutos; 

 3° Las resistencias á la tracción serán de 



2 kilogramos al cabo de 1 dia inmersión 



3 . — — 2 — 

 6 — . — 8 — 



Debiendo tenerse las muestras en una atmósfera húmeda por lo 

 menos 24 horas después de su confección y antes de la inmer- 

 sión ; 



i° La densidad de polvo no comprimido será de 700 á 1130 gra- 

 mos decímetro cúbico, medida del mismo modo que el indicado 

 para las cales. 



D. — Disposiciones generales 



irt. 19. Queda absolutamente prohibido el empleo de cales hi- 

 dráulicas que no sean apagadas por aspersión, cernidas y ensila- 

 das por los procedimientos modernos. 



Art. 20. Láscales hidráulicas y cementos serán conducidos á los 

 obradores en barriles ó bolsas, con marca de fábrica, debiéndolas 

 bolsas ir provistas de un plomo, puesto de tal modo que no puedan 

 ser abiertas sin romperel hilo que se emplea para la costura de las 

 mismas. 



Art. 21. Los Ingenieros Inspectores del Gobierno podrán en 

 cualquier momento exijir de los Empresarios las cartas de porte ó 

 guías, que aseguren la procedencia de los productos empleados. 



Art. 22. En los obradores se conservarán láscales y cementos en 



